DE L’ARGENT. 
21 
II. _ Argent île la réduction de l’azotate d’argent ammoniacal 
par le sulfite cuivreux ammoniacal. 
Dans mes Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques, 
j’ai exposé les moyens auxquels j’ai eu recours pour obtenir de l’argent pur 
à l’aide de la réduction des solutions ammoniacales d’argent par le sulfite 
cuivreux ammoniacal. J’ai recherché quels sont, parmi ces moyens, ceux 
qui fournissent le plus sûrement du métal pur. Je vais d’abord rappeler 
quelques faits. 
Le sulfite cuivreux ammoniacal réduit instantanément les solutions ammo¬ 
niacales d’argent. Lorsque la réduction s’effectue à froid, au sein d’un liquide 
contenant 2 ^2 °/ 0 d’argent, le métal précipité est d’une division extrême 
et d’un gris noirâtre. Quand la température atteint de 60 à 70°, le métal 
est encore très divisé, mais tout à fait blanc, et à 100°, il est grenu, blanc 
et très brillant. 
A froid, le sulfite ammoniacal d’ammonium ramène lentement le sulfate 
cuivrique ammoniacal à l’état de sulfite cuivreux ammoniacal ; la transforma¬ 
tion est complète s’il existe un excès de sulfite d’ammonium. 
En versant dans un excès de solution de sulfite ammoniacal d’ammonium 
chauffée à 100°, une solution de sulfate ammoniacal cuivrique portée égale¬ 
ment vers 100°, celui-ci est amené immédiatement à l’état de sulfite 
ammoniacal cuivreux. 
Un mélange de solutions ammoniacales d’azotate d’argent, de sulfate 
cuivrique et de sulfite d’ammonium, abandonné à lui-même en vase clos, 
dépose lentement et complètement tout l’argent contenu dans l’azotate, si le 
liquide, exposé à la radiation solaire, contient un excès de sulfite d’ammo¬ 
nium. Le métal se dépose sous forme d’une pluie d’argent cristallisé, d’un 
blanc grisâtre, très brillant. 
Dans le but de rechercher sous quel état l’argent précipité se prêle le 
mieux à la séparation du cuivre et de l’inévitable silice, lorsqu’on opère 
dans des vases de porcelaine ou de verre, j’ai institué quatre essais, en 
exécutant chacun d’eux sur cent grammes d’argent privé absolument de fer, 
transformé en solution d’azotate ammoniacal à 2 Y 2 °/° métal. 
